142 r. SOXNTAO: 



g-e^i^ebt'iU' ürüsse von J(),.'i pOt. konnte nicht bestätigt werden, wolil 

 aber die von demselben Autor anueüebene Durchsclmittszahl). 



Dagegen findet sich l)ei den tinverliolzten rc'sp. sehr schwach 

 incrnstirten Fasern \o\\' Linum und ('annabia 25 pCt. lineare Zu- 

 nahme in derselben Richtung zum Porenverlauf. 



Damit ist von Neuem die Abhängigkeit der Achse grösster 

 Quellung von der Stellung der Poren (Verlauf der Micellarreihen) 

 constatirt, andererseits aber auch bei gleichem Porenverlauf die 

 grösste Abhängigkeit vom Incrustirungsgrade, wofür ü})rigens das 

 noch zu erörternde Verhalten gebleichter Z(dlwände einen weiteren 

 Belag bieten wird. 



AVenn die Pflanze so bei den Umbelliferendolden Krümmunu-en 

 hervorruft durch verschiedenartige Lagerung der Micelle in zwei Zell- 

 schichten und dadurch verursachtes verschiedenartiges Quelluugs- 

 vermögen, so sind auch Fälle tiekannt, wo Verholzung dasselbe 

 leistet. Dafür liefern uns nämlich einige Grasblätter (Macrochloa 

 fcnacissima etc.) ein durch TSCHIRCH^) bekannt gewordenes Beispiel. 

 Auf dem Querschnitt dieser Blätter legen sich in dem zusammen- 

 hängenden Bastbelai;- der Unterseite die verholzten Partien nach 

 aussen an die Fjtidermis der Unterseite, die unverholzten nach innen. 

 Das Oeffnen geschieht wie beim Metallthermometer in Folge stärkerer 

 Ausdehnung des Innenl)elags unverholzter Bastzellen durch Wasser- 

 aufnahme. Während bei den Umbelliferen - Doldenstrahleu die 

 Krümmung (um eine zur Längsrichtung senkrechte Achse) durch 

 Orientirung der Poren (Micelle) in gewissen Zellen erreicht wird, 

 ist bei Macrochloa die Krümmung (um die Längsachse) durch, Ver- 

 schiedenheit der Verholzuno- der Bastelemente begründet. 



Verhalten gebleichter Zellwände. 



Es liegt hier die Frage nahe, wie sich dieselbe Faser verhält 

 einmal im natürlichen Zustande, wenn sie stark incrustirt ist, anderer- 

 seits nach Auslaugung der incrustirenden Substanzen durch 

 den Bleichprocess. 



Die Versuche wurden mit der stärkst verholzten Cocosuussfaser 

 und mit Holzwolle aus Coniferenholz aniiestellt. Die Resultate 

 sind in folgender Tabelle zusammengestellt. Die Lösung der in- 

 crustirenden Substanzen wurde durch ein (jemisch von chlorsaurem 

 Kali mit Salzsäure, deren specifisches Gewicht 1,05 nicht übersteigt, 

 meist aber bedeutend schwächer war. Nach zehntägiger Behandlung, 

 Auswaschen mit warmem, ganz schwachem Ammoniakwasser und 



1) Beitr. zu der Anat. und dem Einrollmechanismus einiger Grasblätter. Pkings- 

 heim's Jahrb., Bd. XIII, 18.s2. 



